원료 로 고순 도 γ - Al 2 O 3 ( Sasol , SPA - AF grade ) 와 Mg ( OH ) 2 ( Noah Tech , 99 . 99 %) 나노 분말 을 사용 하 였 고 LiF 를 Resonant Acoustic Mixer 로 건식 혼합 하 고 과립 화 시킨 후 핫 프레스 ( Hot - Press ) 와 열간 등방 압 소결 ( Hot - Isostatic Press , HIP ) 연속 공정 에 의해 투명 세라믹 으로 만들 었 다 . MgO - nAl 2 O 3 계 에서 n 값 을 1 . 0 , 1 . 2 , 1 . 5 , 2 . 0 , 2 . 5 로 변화 시켜 특성 값 의 변화 를 보 고 하 였 다 . MgO - nAl 2 O 3 에서 n 값 의 증가 , 즉 Al 2 O 3 함량 이 높 아 짐 에 따라 두드러지 는 변화 가 관찰 되 는 부분 은 경도 값 이 다 . n = 1 . 0 와 n = 2 . 5 의 경도 값 은 각각 12 . 2 GPa 에서 11 . 0 GPa 로 약 10 % 감소 를 나타내 었 다 . 다만 , 강도 값 의 경우 n = 2 . 0 , 2 . 5 의 결과 값 이 보 고 되 지 않 았 을 뿐 만 아니 라 나머지 세 조성 에서 도 157 . 3 , 176 . 8 , 143 . 5 MPa 의 강도 를 나타내 어 n 값 에 따른 경향 을 확인 할 수 없 다 . 다만 , 가시광선 550 nm 파장 에서 의 투과도 는 뚜렷 한 경향 성 없이 모두 80 % 이상 의 높 은 값 을 보였 다 . 결정립 크기 는 n 의 함량 에 따라 각각 488 , 1018 , 259 , 625 , 950 ㎛ 로 매우 큰 결정립 을 가지 므로 기계 적 물 성 이 낮 은 것 으로 보인다 .